— 456 — 



2. K t Cr04-K,Mo0 4 . 



Anche per questa coppia di sali la curva di cristallizzazione è intermedia 

 alle temperature di solidificazione dei sali puri. Le miscele fino a 30 •/• m °l- 

 cromato cristallizzano alla stessa temperatura di cristallizzazione del mo- 

 libdato: solo per un contenuto superiore in cromato la cristallizzazione 

 avviene a temperature superiori fino a giungere alla temperatura di solidi- 

 ficazione del cromato puro. La curva di cristallizzazione nel primo tratto è 

 parallela alle ascisse, poi sale al punto di solidificazione del cromato. 



Tabella 2*. 



% in peso 

 K 3 Cr0 4 



o/° molec. 

 K 3 Cr0 4 



Temperature 

 di 



cristallizzazione 



Temperature 

 di 



trasformazione 



0 



0 



926° 



475° 



5 



6.06 



926 



465 



10 



11.98 



926 



? 



20 



23.46 



926 



? 



25 



29.00 



926 



? 



30 



34.44 



930 



470 



40 



44.96 



934 



502 



50 



55.07 



939 



540 



60 



64.77 



942 



575 



70 



74.08 



955 



600 



80 



83.06 



960 



62- 



90 



91.68 



972 



648 



100 



100 



978 



666 



La curva di trasformazione completa non potè venire stabilita. La tras- 

 formazione del molibdato anziché essere più visibile nei cristalli misti per 

 la presenza del cromato che ha un calore di trasformazione assai più notevole 

 si lascia solo osservare nella miscela con 6 % mol. cromato. Probabilmente 

 la trasformazione nelle miscele è molto più lenta, sicché l'effetto termico, di 

 per sé molto piccolo, si fa sentire in un intervallo di temperatura così largo 

 da sfuggire nelle osservazioni termiche. 



